602 E. Dittler, 



Das Glas wurde bis 1200° erhitzt und dann sehr langsam 

 abgekühlt, indem die Temperatur durch einen Widerstand 

 beliebige Zeit lang konstant gehalten werden konnte. 



980 — 1000° Die Kanten beginnen sich zu runden. 



1100° Beginn des Schmelzprozesses. 

 1170—1200° Die Schmelze verändert ihre Gestalt. Bei 1200° 

 war alles vollkommen geschmolzen. 

 1160° Beginn der Bildung von sehr feinen Labrador- 

 nädelchen an den Rändern der Schmelze. 

 1130 — 1100° Die Bildung der Krystalle nimmt bedeutend zu. 

 1040 — 1060° Unter den Labradornädelchen zeigen sich kleinere 

 Kr3Astalle von hellerer Farbe und geringerer Licht- 

 brechung; es sind dies Diopside. 

 1035° Beginn des Festwerdens. 



1010° Auch das Glas verfestigt sich; es hat sich jedoch 

 nur sehr wenig gebildet. 



II. Versuch: 50 Labrador, 50 Diopsid. 

 Für die Schmelz- und Erstarrungspunkte erhielt ich: 



T^—T, 1200 bis 1230°, 



Tg— r^ 1140 bis 1070°. 



Aus dem Krystallisationsversuch ergaben sich als Aus- 

 scheidungsprodukte Labrador und Diopsid; die Labrador- 

 ausscheidung setzte sich aber nach Bildung des Diopsids noch 

 fort, endlich Glas. Das Glas wurde diesmal bis 1240° erhitzt. 



1000 — 1060° Die Kanten beginnen ihre Form zu verändern. 



1165° Beginn des Schmelzens. 

 1200-1220° Das Glas schmilzt zusammen. 

 1240° Alles vollkommen geschmolzen. 

 1185° Die ersten Labradornadeln erscheinen in der 



Schmelze. 

 1160° Die Schmelze ist fast krystallin und besteht aus 



einer großen Menge kleinster Labradorkryställ- 



chen. 

 1130° In der Glaspartie erscheinen längliche Nadeln 



von. Diopsid. 



